_:nb2b3eb3c55bd4a39b22c3cd7fb517160xb0
<http://schema.org/description>
"ПОДГОТОВКА ГЛИНЫ:РЕГИДРАТАЦИЯ порошка:15 мл дистиллированной воды на 100 грамм порошка7,5 мл дистиллированной воды на 50 грамм порошка3,75 мл дистиллированной воды на 25 грамм порошка1,5 мл дистиллированной воды на 10 грамм порошкаПодготовьте необходимое количество порошка и отмерьте нужное количество миллилитров воды.Начинайте медленно смешивать порошок с водой. Смесь будет сухой, однако, не добавляя воду, продолжайте растирать порошок до получения мягкой глины. Не останавливайте процесс замешивания до получения нужного результата. Как только глина будет готова, плотно заверните ее в пищевую пленку.Для длительного хранения уберите завернутую в пленку глину в морозильник. После оттаивания, вы можете заметить на поверхности глины признаки окисления (темные мелкие зернистые пятна). В этом случае тщательно перемешайте глину, чтобы гомогенизировать ее.ФОРМИРОВАНИЕ:Формируйте изделие путем ручного моделирования или используя различные молды и текстуры по аналогии с техниками, применимыми для пластичного серебра Art Clay Silver.СУШКА:После моделирования необходимо просушить изделие. Для этого разместите его между двумя слоями ткани из микрофибры. Во время фазы сушки не размещайте изделия на плотных, не дышащих поверхностях (пластик, стекло и тп). Рекомендуется медленная и естественная сушка. Для только чтобы проверить степень просушенности изделия, нагрейте его и тут же положите на отражающую поверхность (зеркало), если вы заметите облачко конденсата - продолжите сушку.Доработайте изделие перед обжигом - отшлифуйте абразивами все неровности на поверхности, нанесите гравировку, установите фурнитуру и тп. На данном этапе ваша задача придать изделию законченный вид, так как после обжига все исправления и доработки уже &quot;по металлу&quot; будут гораздо более трудоемкими. Перед обжигом положите изделие на лист бумаги и обведите карандашом по контуру, чтобы после обжига определить процент усадки.ОБЖИГ:В контейнере из нержавеющей стали аккуратно уложите изделие на слой кокосового угля. Расстояние от краев контейнера должно быть не менее 2 см. Уголь долженполностью покрывают изделие. Не размещайте несколько изделий одновременно на нескольких уровнях, обжигайте по одному.Контейнер крышкой закрывать не нужно. Уголь можно использовать повторно.Поместите контейнер в печь и установите температуру в соответствие с типом вашей глины:Premium Светлая бронза, Белая бронза, Розовая бронза, Медь, Сталь: 950°C с выдержкой 30 минут.Premium Золотая Бронза: 900°C с выдержкой 30 минут.После выдержки в течение 30 минут выключите печь и подождите 15 минут. Откройте дверцу, достаньте шипцами горячий контейнер, поставьте его на огнеупор и либо накройте контейнер крышкой, либо засыпьте холодным углем, чтобы остановить выгорание угляДайте контейнеру остыть до комнатной температуры. Достаньте изделие из угля и сравните с контуром изделия до обжига. Если вы отмечаете усадку в пределах 15% и изделие при постукивании издает приятный металлический звук, то обжиг был произведен верно.Если вы замечаете на поверхности металла небольшие пузырьки, это означает, что была установлена слишком высокая температура - изделие перегорело. Если вы отметили, что изделие дало слишком низкую усадку - это означает, что изделие обожжено не до конца и частицы металла полностью не спеклись.ОБРАБОТКА:Снимите окалину стальной щеткой, отполируйте поверхности абразивами. "
<https://www.artclayrussia.ru/product-page/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C-premium>